QUI CRISTALLISENT RÉGULIÈREMENT. 417 



d'élasticité. Ensuite j'indiquerai les divers degrés d'incli- 

 naison des lames de chaque série, sur un plan normal à la 

 ligne autour de laquelle elles seront taillées; la position et 

 le contour de ce plan étant d'ailleurs rapportés aux faces 

 naturelles du cube. 



Mais, avant de commencer à décrire les phénomènes que 

 présente chacune de ces séries, il est indispensable de cher- 

 cher à déterminer le rapport de la résistance à la flexion, 

 dans le bois, suivant la direction même des trois axes d'élas- 

 ticité; c'est ce que l'on peut faire facilement au moyen des 

 vibrations, en taillant trois petites verges prismatiques car- 

 rées , de mêmes dimensions , suivant les trois sens que nous 

 venons d'indiquer; car on pourra découvrir le degré de leur 

 élasticité par la comparaison des nombres de vibrations qu'elles 

 exécuteront, pour un même mode de division, en sachant 

 d'ailleurs que, lors du mouvement transversal, les nombres 

 des vibrations sont comme les racines carrées de la résistance 

 à la flexion , ou , ce qui est la même chose, que la résistance 

 à la flexion est comme le carré du nombre des oscillations. 



La figure 6°" présente les résultats d'une expérience de 

 cette espèce qui a été faite sur le même morceau de hêtre 

 dans lequel j'ai taillé toutes les lames dont je vais parler plus 

 bas. Dans cette figure, pour fixer les idées, j'ai donné à ces 

 verges des directions parallèles aux arêtes AX, ^Y, AZ du 

 cube fig. 5, et j'ai supposé que les faces des verges étaient 

 parallèles à celles du cube. Il est à remarquer que chaque 

 verge peut faire entendre deux sons pour un même mode 

 de division, selon que l'ébranlement a lieu suivant ab ou 

 cd; mais, lorsqu'elles sont très- minces, la différence qui 

 existe entre eux est assez légère pour qu'on puisse la négli- 



T. IX. 53 



